de j Minéraux'. 2 . I f 
cependant aucune n’eft auffi riche err métal 
que les mines de plomb, d’étain & de fer de 
ces mêmes contrées. Comme la plupart de 
ces mines de cuivre contiennent beaucoup 
de pyrites, il faut les griller avec foin, fans- 
cela le cuivre ne fe rédu:: point, & l’on 
n’obtient que de la marte. Le grillage eft or* 
dinairement de fept à huit heures , & il eft: 
à propos de laifler refroidir cette mine gril¬ 
lée, de la broyer & griller de nouveau trois- 
ou quatre fois de fuite, en la broyant à chaque, 
fois ; ces feux interrompus la défoufient beau* 
coup mieux qu’un feu continué. Les mines- 
riches telles que celles d’azur &: celles que 
rina ) , qui n’èfl autre chofe que du cuivre difTous par Ies- 
acides, & précipitée & pénétrée par Palkali volatil. 
Comme elle ne tient ni foufre ni arfenic,, elle n’a pas- 
befoin ■> à la rigueur, d’être calcinée , non plus que la. 
mine de cuivre verte, appellée malachite ; au petit ellai 
©n ne les rôtit pas, pour la foute en grand on les rôtit 
fort peu. 
7 q . Lamine de cuivre verte, nommée malachite. 
8 °. La mine de cuivre en fable, qui eft compofée de 
cuivre & d’arfenic , mêlé de fable. 
9°. La m : ne d’argent, blanche (ou grife) tenant plus- 
de cuivre que d’argent mais les mines portent ordinaire¬ 
ment le nom du métal, qui,, étant vendu, produit une 
plus grande fomme d’argent que l’au-re, quoiqu’ên plus 
grande quantité. 
io°. La mine de cuivre en ardeife ou écailles cui- 
vreufes ; elle donne peu de cuivre aux elîais, aulfi-bien 
que la précédente, 
